## Pengaruh Penggunaan Polyethylene Terephthalate sebagai Agregat Halus terhadap Kuat Lentur Beton
Santos Surya Kusuma 1 , Andi Marini Indriani 2 , Gunaedy Utomo 3
1, 2, 3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Balikpapan Email: 197011396@uniba-bpn.ac.id ; andi.marini@uniba-bpn.ac.id ; gunaedy@uniba-bpn.ac.id

## ABSTRAK
Penggunaan  plastik  di  kota  Balikpapan  saat  ini  sering  dipergunakan  dalam  aktivitas  sehari- hari  menyebabkan  sampah  plastik  dikota  Balikpapan  mencapai  17%  lebih  banyak  dari produksi  sampah  keseluruhan.  Penggunaan  plastik  dalam  dunia  konstruksi  sudah  mulai dilakukan dengan memanfaatkan plastik PET ( Polyethylene Terephthalate) sebagai campuran beton.  Dengan  pemanfaatannya  dapat  menjadi  solusi  untuk  mengurangi  produksi  limbah plastik di kota Balikpapan. Dalam penelitian ini dilakukan pemanfaatan plastik PET sebagai campuran  beton  dengan  persentase  0,7%  dan  dikombinasikan  dengan  material  lokal Kalimantan  Timur  sebagai  bentuk  mendukung  perpindahan  ibukota  negara  di  provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan plastik jenis PET sebagai agregat halus terhadap kuat lentur beton. Dalam penelitian ini menggunakan metode  eksperimental  dengan  sampel  uji  balok  berukuran  15x15x60  cm.  Hasil  pengujian diperoleh beton normal mendapat nilai slump 10 cm dan variasi PET 7% 9 cm dengan hasil uji kuat lentur beton normal masa perawatan 14 dan 28 hari mendapat 3,044 MPa dan 3,188 MPa, Variasi PET 0,7% 14 dan 28 hari mendapat nilai 2,370 MPa dan 2,423 MPa. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan plastik PET sebagai agregat halus mengalami  penurunan  mutu  dan  berat  sampel  yang  disebabkan  karena  tekstur  plastik  PET yang halus dan licin menyebabkan proses pencampuran beton tidak baik.
Kata Kunci : campuran beton , kuat lentur, material lokal kalimantan timur, plastik pet, variasi.

## ABSTRACT
The use of plastic in the city of Balikpapan in currently often used in daily activities, causing plastic waste in the city of Balikpapan to contribute up to 17% of the total waste production. The  use  of  plastic  in  the  world  of  construction  has  begun  by  using  PET  (Polyethylene Terephthalate) plastic as a concrete mixture. With its utilization, it can be a solution to reduce the production of plastic waste in the city of  Balikpapan. In this research, PET plastic was used as a concrete mixture with a percentage of 0.7% and combined with local materials from East Kalimantan as a form of supporting the relocation of the state capital to East Kalimantan province. The purpose of this study was to determine the effect of using PET type plastic as fine  aggregate  on  the  flexural  strength  of  concrete.  The  method  used  in  this  study  is  the experimental method with a test sample measuring 15x15x60 cm. The test results showed that normal  concrete  got  a  slump  value  of 10  cm  and  the PET  variation  was  7%  9  cm  with  the flexural strength test results of normal concrete with a curing period of 14 and 28 days getting a value of 3,044 MPa and 3,188 MPa, PET variations of 0.7% 14 and 28 days got a value of 2,370 MPa and 2,423 MPa, based on the results of this study it can be concluded that the use of PET plastic as fine aggregate experienced a decrease in the quality and weight of the sample due to the smooth and slippery texture of PET plastic causing the concrete mixing process to be poor.
Key words : concrete mixture, flexural strength, local east kalimantan material, pet plastic, variations
Submitted:
14 September 2023 Reviewed: 08 December 2023 Revised 18 Feb 2024 Published: 01 August 2024

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Penggunaan  plastik  di  Kota  Balikpapan  saat  ini sangat  sering  terlihat  dan  dipergunakan  dalam aktivitas  sehari-hari  contohnya  seperti  kemasan minuman  atau  air  mineral  dan  plastik  yang digunakan untuk kantung belanja. Dari penggunaan  plastik  tersebut  menyebabkan sampah  plastik  di  Kota  Balikpapan  mencapai 17%  lebih  banyak  dari  produksi  sampah keseluruhan.  Dengan  posisi  sampah  plastik  di balikpapan  menempati  urutan  ketiga  setelah setelah sampah organik mudah terurai dan kertas (Liang,  2022).  Dengan  meningkatnya  limbah tersebut membuat rusaknya keindahan lingkungan sekitar, dan juga dapat menyebabkan bencana banjir jika tertumpuk di saluran drainase. Saat  ini  penggunaan  plastik  dalam  dunia konstruksi  sudah  mulai  dilakukan  contohnya dengan memanfaatkan plastik PET ( Polyethylene Terephthalate ) sebagai campuran beton. Dengan memanfaatkan  plastik PET sebagai  campuran beton ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi produksi  limbah  plastik  di  Kota  Balikpapan. Pemanfaatan limbah plastik PET untuk campuran beton  dilakukan  karena  plastik  adalah  bahan anorganik  yang  tidak  dapat  membusuk,  maka mungkin saja dapat bekerja baik seperti material campuran beton lainnya.
Beberapa  peneliti  telah  melakukan  penelitian dengan  memanfaatkan  plastik PET sebagai campuran  beton,  seperti  penelitian  dari  (Amibo, Abreham,  &  Desalegn,  2021)  (Armidion  & Rahayu, 2018) dengan penelitian memanfaatkan limbah Botol Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) sebagai campuran beton untuk meningkatkan nilai kuat tarik belah, mendapatkan  hasil  uji  kuat  tarik  belah  beton meningkat  yang optimum  pada  persentase  0,6% dimana  persentase  tersebut  kuat  tarik  belah meningkat  23,29%  dari  beton  normal  dengan nilai  2,753  MPa  karena  cacahan  serat  botol plastik  PET  yang  mengandung  sifat  polimer meningkatkan kuat tarik belah beton.
Pada  tahun  2019  lalu,  2  kabupaten  di  provinsi Kalimantan  Timur  ditetapkan  sebagai  ibukota negara  yaitu  pada  sebagian  Kabupaten  Kutai Kartanegara  dan  sebagian  Kabupaten  Penajam Paser  Utara.  Salah  satu  yang  dapat  dilakukan sebagai bentuk mendukung perpindahan ibukota negara  ke  dalam  wilayah  provinsi  Kalimantan Timur yaitu dengan menggunakan material lokal Kalimantan  Timur  sebagai  bahan  konstruksi, maka  dari  itu  pada  pengujian  ini  peneliti memanfaatkan material lokal Kalimantan Timur
yaitu  agregat  kasar  dari  Petangis  kecamatan  Batu Engau  dan  agregat  halus  dari  Samboja  sebagai bahan pencampuran beton.
Beberapa  peneliti  telah  melakukan  penelitian terhadap  agregat  lokal  Kalimantan  Timur  yaitu agregat  kasar  dari  Petangis  dan  agregat  halus  dari samboja sebagai campuran beton seperti penelitian yang  dilakukan  oleh  (Achmad,  2016)  dengan melakukan  penelitian  menggunakan  agregat  kasar yang  berasal  dari  Petangis  Kalimantan  Timur sebagai  campuran  beton  mendapati  hasil  uji  batu Petangis  dengan  pengujian  berat  jenis,  berat  jenis jenuh  kering  SSD,  berat  satuan,  daya  serap  air, kadar  lumpur,  ketahanan  aus,  modulus  halus  butir dengan  hasil  uji  telah  memenuhi  syarat  dan  batu petangis  memiliki  karakteristik  yang  mendekati dengan batu palu.
Respati  &  Achmad  (2017),  dengan  penelitian menggunakan  agregat  halus  pasir  dari  Samboja Kalimantan  Timur  sebagai  campuran  beton mendapatkan  hasil  uji  secara  keseluruhan  seperti pengujian gradasi kehalusan butir, uji kadar air, uji berat jenis, uji berat isi dan uji kadar lumpur telah sesuai  syarat,  maka  agregat  halus  ini  dapat digunakan dalam mix beton. Berdasarkan penelitian terhadap  material  lokal  Kalimantan  Timur  yang dilakukan oleh beberapa peneliti mendapatkan hasil agregat  kasar  batu  Petangis  dan  agregat  halus Samboja  memenuhi  syarat  pengujian  campuran beton,  maka  dalam  penelitian  ini  tertarik  untuk memanfaatkan  material  lokal  Kalimantan  Timur sebagai  campuran  beton  dengan  dikombinasikan dengan plastik jenis PET sebagai substitusi agregat halusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  pemanfaatan  plastik PET sebagai substitusi  agegat  halus  terhadap  kuat  lentur  beton yang  dikombinasikan  dengan  agregat  lokal Kalimantan Timur.

## Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu
Rocky  &  Rahayu  (2018)  dengan  penelitian memanfaatkan  limbah  Botol  Plastik Polyethylene Terephthalate (PET) sebagai campuran beton untuk meningkatkan  nilai  kuat  tarik  belah  kubus  ukuran 15cm x 15cm x 15cm dan direndam umur 7 hari, 14, 21  dan  28  hari,  mutu  K-175.dengan  persentase campuran  plastik  PET  0,5%,  0,6%,  0,7%  Variasi beton  normal,  penambahan  limbah  plastik  0,01%, 0,02%  serta  0,03%.  (Mulyadi,  Diawarman,  & Ismail,  2018).  Pirdaus  &  Raka  (2019)  melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh penambahan limbah  plastik  PET  dengan  variasi  0,2%,  0,4%, 0,6%  terhadap  kuat  tekan  dan  kuat  lentur  beton dengan obyek penelitian paving block. (Asrar, et al., 2020), dengan penelitian memanfaatkan daur ulang
limbah  botol  plastik  PET  sebagai  pengganti agregat kasar pada beton dengan beton pet variasi 25%, 50%, 75%, 100%.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode eksperimental  yang  dilakukan  di  laboratorium Universitas Balikpapan. Dengan obyek penelitian yaitu  penelitian  terhadap  mutu  beton  K-175 dengan campuran plastik jenis PET ( Polyethylene Terephthalate )  sebagai  substitusi  agregat  halus dengan presentase PET 0,7% yang dikombinasikan dengan
material lokal Kalimantan Timur yaitu batu Petangis dan pasir Samboja  dengan  kuat  tekan  rencana  f’c  14,53 MPa. Berikut adalah pelaksanaan pengujian dan metode  acuan  yang  digunakan.  tertampil  pada Tabel 1.
Tabel  1. Pengujian dan Metode Acuan
No Jenis Pengujian Metode Pengujian 1. Analisa saringan agregat kasar SNI 03-2834-2000 2. Analisa saringan agregat halus SNI 03-2834-2000 3. Berat  jenis  dan  penyerapan  air agregat kasar SNI 03-1969-1990 4. Berat  jenis  dan  penyerapan  air agregat halus SNI 1970:2008 5. Kadar air agregat kasar SNI 1971:2011 6. Kadar air agregat halus SNI 1971:2011 7. Kadar lumpur agregat kasar SNI ASTM C117:2012 8. Kadar lumpur agregat halus SNI ASTM C117:2012 9. Berat isi volume agregat kasar SNI 03-4804-1998 10. Berat isi volume agregat halus SNI 03-4804-1998 11. Abrasi SNI 2417:2008 12. Mix Design SNI 03-2834-2000 13. Slump SNI 1972:2008 14. Perawatan Beton SNI 2493:2011 15. Kuat lentur SNI 4431:2011
(sumber: pribadi,2023)

## Rancangan Jumlah Sampel Uji
Berikut  tertampil  rencana  jumlah  sampel  uji beton  pada  pengujian  kuat  lentur  yang  akan dikerjakan  dapat  diperlihatkan  pada  Tabel.  2  di bawah ini:
Tabel  2. Rencana jumlah sampel uji Rencana jumlah sampel uji
Jenis Benda uji Balok 15 x 15 x 60 cm Waktu pengujian Variasi Beton 14 hari 28 hari Jumlah Beton Normal 3 3 6 Beton PET 0,7% 3 3 6 Total benda uji 12
(sumber: pribadi,2023)

## Perawatan Sampel Uji Beton
Pada  pelaksanaan  pembuatan  sampel  uji  beton, sampel  uji  perlu  dilakukan  perawatan  karena
proses perawatan sampel uji beton memiliki  peran penting  yang  diproses  nya  untuk  menghindari penguapan yang berlebihan yang dapat menyebabkan  proses  hidrasi  berjalan  tidak sempurna  dan  kekuatan  beton  berkurang,  oleh karena itu perawatan beton sangat perlu dilakukan agar  tetap  menjaga  permukaan  beton  tetap  dalam keadaan  lembab    (Andi  Marini  Indriani,  Agus Sugianto , 2016) Pada penelitian ini menggunakan metode  perawatan  dengan  cara  direndam  didalam kolam bak perendaman dengan masa perawatan 14 dan 28 hari.

## Plastik PET
Pada  penelitian  ini  menggunakan  bahan dari  botol plastik  PET  dipotong  dengan  panjang  5  cm  dan lebar 1–3 mm sesuai dengan ukuran agregat halus. Untuk  lebih  jelas  berikut  gambar  potongan  botol PET  dengan  lebar  1  –  3  mm  dan  panjang  5  cm tertera pada Gambar.1 dibawah ini:
Gambar 1. Detail Plastik PET
a) Potongan plastik PET, b) Detail plastik PET dengan Lebar 3 mm, c) Detail plastik PET dengan Panjang 5 cm (sumber: pribadi, 2023)

## Bagan Alir Penelitian
Gambar 2. Alur Penelitian 1

## (Sumber : pribadi,2023)
Gambar 3. Alur Penelitian 2
(Sumber : pribadi,2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  bab  ini  terlampir  hasil  pengujian  yang dilakukan yaitu pengujian terhadap agregat kasar dan agregat halus, untuk analisa PET, semen, dan air tidak dilakukan pengujian laboratorium tetapi menggunakan data sekunder.

## Proporsi Campuran Beton
Perencanaan campuran beton dihitung berdasarkan  hasil  data  pengujian  agregat  yang telah  dilakukan  dengan  proporsi  campuran plastik PET dihitung melalui jumlah berat agregat halus dan persentase PET yang telah ditentukan. Berikut  tertampil  proporsi  campuran  untuk kebutuhan  6  sampel  balok  beton  normal  dan beton  variasi  dengan  substitusi  PET  yang tertampil pada Tabel 3.
Tabel  3. Proporsi campuran beton kebutuhan 6 balok
Semen (gr) Air (ltr) Agregat kasar (gr) Agregat halus (gr) PET (gr) Variasi Beton 30.274 17.233 129.879 48.038 0 Beton Normal 30.274 17.233 129.879 47.701 336 PET 0,7%

## (sumber : pribadi,2023)

## Uji Slump Beton
Berdasarkan  SNI  03-1972-1990  slump  beton adalah besaran kekentalan/plastisitas dan kohesif dari beton segar. Pengujian ini ditunjukkan untuk mengetahui  dan  menentukan  kekakuan  ataupun
kekentalan campuran beton.berikut adalah hasil uji slump tercantum pada Tabel 4 dan Gambar 4.
Tabel  4. Data Pengujian Slump Beton Data hasil pengujian slump beton Persentase PET (%) Nilai Slump Beton Normal 10 0,7% 9 (Sumber : pribadi,2023)
Gambar 4. Grafik Pengujian Slump
(sumber : hasil uji,2023)
Dari  hasil  Gambar  2.  hasil  pengujian  yang dilakukan dengan  pertambahan plastik  PET dalam adukan  beton  dan  jumlah  pasta  semen  yang  sama menambah  kekentalan  adukan  beton.  Menurut (Apriyanto, 2010) bahwa makin bertambahnya serat dalam  adukan  beton  maka  mempersulit fiber dispersion dan  menurunkan  kemudahan  dalam pengerjaan yang ditandai dengan menurunnya nilai slump .

## Kuat Lentur Beton
Berikut ini menampilkan data hasil pengujian kuat lentur  sampel  beton  dengan  masa  curring  beton yaitu  14  dan  28  hari  serta  perbandingan  sampel beton tanpa PET dengan sampel beton variasi PET 0,7%.
Gambar 5. Grafik kuat lentur beton normal (sumber : hasil uji,2023)
Pada  grafik  Gambar  5.  Beton  normal  ini menunjukkan  nilai  kuat  lentur  beton  dari  hasil pengujian pada sampel 1,2,3 di masa perawatan 14
8 9 10 11 12 Beton normal 0,7% S lu m p ( cm ) Substitusi Plastik PET (%) 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90 14 28 Fl ex tu re St ren gt h (MP a) Curring Time (Days) Beton Normal
hari mendapatkan nilai rata-rata kuat lentur beton 3,04  MPa  dan  pada  masa  perawatan  28  hari dengan rata-rata 3,18 MPa.
Gambar 6. Grafik kuat lentur beton PET 0,7%
(sumber : hasil uji,2023)
Dari  grafik  pada  Gambar  6.  Menampilkan  hasil pengujian kuat lentur beton pada beton PET 0,7% pada sampel 1,2,3 pada masa perawatan 14 hari menunjukkan nilai rata-rata kuat lentur 2,37 MPa, dan pada masa perawatan 28 hari 2,42 MPa.
Gambar 7 . Perbandingan nilai kuat lentur beton antar variasi (sumber: hasil uji,2023)
Berdasarkan  data  uji  kuat  lentur  beton  dengan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa beton normal  memperoleh nilai  kuat  lentur  yang  lebih tinggi  dari  beton  dengan  substitusi  PET  0,7%. Nilai  kuat  lentur  mengalamai  penurunan  karena penambahan  plastik  PET.  Hal  ini  dapat  sejalan berdasarkan penelitian terdahulu seperti penelitian dari (Baskara, Nurdiana, & Setiabudi, 2022)  menyebutkan  bahwa  tekstur  dari  plastik PET yang halus dan licin dan tidak homogen saat dilakukannya pencampuran mengakibatkan material tidak dapat merekat dengan baik sampai beton mengeras.

## KESIMPULAN
Hasil dari penelitian tentang pengaruh penggunaan Polyethylene  Terephthalate  sebagai  agregat  halus terhadap  kuat  lentur  beton.  Dapat  disimpulkan bahwa  perbandingan  beton  normal  dan  variasi terlihat  dengan  hasil  data  beton  variasi  0,7  dari pengujian  3  sampel balok  masa  perawatan  14  hari dan  3  sampel  balok  perawatan  28  hari  mendapat rata-rata  hasil  uji  kuat  lentur  3,04  MPa  dan  3,18 MPa. Sedangkan beton normal mendapat kan rata- rata  hasil  uji  kuat  lentur  pada  masa  perawatan  14 dan 28 hari mendapat nilai 2,37 MPa dan 2,42 MPa. Dengan demikian, penggunaan plastik PET sebagai agregat halus mengalami penurunan mutu dan berat sampel yang disebabkan karena tekstur plastik PET yang  halus  dan  licin  menyebabkan  proses pencampuran beton tidak baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  K.  (2016).  Pasir  Kandilo  dan  Kerikil Petangis  Sebagai  Material  Local  Tanah Grogot  dalam  Campuran  Beton. Media Teknik Sipil, 13 (2), 2-5. https://doi.org/10.22219/jmts.v13i2.2561
Amibo, T. A., Abreham, B. B., & Desalegn, A. A.
(2021). Polyethylene Terephthalate Waste as a  Partial  Replacement  for  Fine  Aggregates In  Concrete  Mix,  Case  of  Jimma  Town, South  West  Ethiopia. Sriwijaya  Journal  of Environment , 20-35. http://dx.doi.org/10.22135/sje.2021.6.1.20- 35
Apriyanto,  H.  (2010).  Kapasitas  Geser  Balok Beton  Bertulang  dengan  Polypropylene Fiber Sebesar 4% dari Volume Beton. Jurnal Teknik  Sipil  &  Perencanaan,  12 (2),  161- 172.
https://doi.org/10.15294/jtsp.v12i2.1349 Armidion,  R.,  & Rahayu,  T.  (2018).  Peningkatan Nilai  Kuat  Tarik  Belah  Beton  dengan Campuran Limbah Botol Plastik Polyetylene Terephthalate  (PET). Jurnal  Konstruksia, 10 (1), 117-126. https://doi.org/10.24853/jk.10.1.117-126 Asrar,  A.,  Bachtiar,  E.,  Gusty,  S.,  Rachim,  F., Ritnawati,  R.,  &  Setiawan,  A.  (2020). Pemanfaatan  Daur  Ulang  Limbah  Botol Plastik  Polyethylene  Terephthalate  (PET) Sebagai  Pengganti  Agregat  Kasar  Pada Beton. Jurnal  Kacapuri:  Jurnal  Keilmuan
Teknik Sipil, 3 (2), 156-164. dx.doi.org/10.31602/jk.v3i2.4076
Bachtiar, E., Muzakkir, M., Takwin, Gusty, S., & Khaerat,  N.  (2021).  Kuat  Tekan  Dan  Tarik Belah  pada  Beton  yang  Menggunakan
2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 14 28 Fl ex tu re S tre n gth ( M P a) Curring Time (Days) Variasi PET 0,70% 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 14 28 Fl ex tu re St ren gt h (MP a) Curring Time (Days) Beton Normal Variasi
PET 0,70%
Agregat  Kasar  Limbah  Plastik. Jurnal Rekayasa Sipil, 15 (1).
https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil. 2021.015.01.
Baskara,  S.  D.,  Nurdiana,  B.,  &  Setiabudi,  B.
(2022).  Penggantian  Parsial  Semen  dari Ampas  Kopi  dan  Agregat  Kasar  dari Limbah  Plastik  PET  pada  Campuran Beton. Jurnal Proyek Teknik Sipil , 9-15.
https://doi.org/10.14710/potensi.2022.16
560
Hamid,  R.  M.,  Rahman,  T.,  &  Budiman,  E. (2023). Penggunaan Sampah Plastik PET Sebagai  Pengganti  Sebagian  Agregat Kasar  Palu  Pada  Beton. Junal  Teknologi Sipil, 7 (1), 63-71.
http://dx.doi.org/10.30872/ts.v7i1.11234
Handayasari,  I.  (2017).  Studi  Alternatif  Bahan
Konstruksi  Ramah  Lingkungan  dengan Pemanfaatan  Limbah  Plastik  Kemasan Air  Mineral  Pada  Campuran  Beton. Jurnal Politeknologi, 16 (1).
10.32722/pt.Vol16.No.1.2017.pp Hermansyah  ,  H.,  &  Rikayasa  ,  R.  (2023).
Pembuatan  Batako  Menggunakan  Plastik PET (Polyethylene Terephthalate) sebagai Bahan Pengganti Pasir untuk Menentukan Nilai Kuat Tekan. Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (Jutin), 6 (3), 448-454. https://doi.org/10.31004/jutin.v6i3.15835 Indriani,  A.  M.,  &  Sugianto,  A.  (2016). Pengaruh  Rasio  Tinggi  Blok  Tegangan Tekan dan Tinggi Efektif terhadap Lentur Balok  Bertulangan  Tunggal. Jurnal Teknologi Terpadu, 5 (1), 219-234.
https://doi.org/10.32487/jtt.v5i1.220
Kamaliah,  K.,  &  Handayani,  N.  (2020). Pemanfaatan  Limbah  Plastik  Jenis  PET
(Poly Ethylene
Terephthalate) pada Pembuatan  Beton  Mutu  Rendah  di  Kota Palangka  Raya. Media  Ilmiah  Teknik Lingkungan, 5 (1). 10.33084/mitl.v5i1.1347 Liang,  M.  (den  14  February  2022). Kajian Pengelolaan  Sampah  Plastik  Sekali  Pakai Di Kota Balikpapan. Hämtat från Repository ITS: http://repository.its.ac.id/id/eprint/93830 Mulyadi,  A.,  Diawarman,  &  Ismail,  D.  (2018).
Pengaruh  Penambahan  Limbah  Plastik Terhadap  Kuat  Tekan  Mutu  Beton  K-175.
Jurnal Teknik Sipil Unpal, 8 (2).
10.36546/tekniksipil.v8i2.12
Pirdaus,  P.,  &  Raka,  A.  A.  (2019).  Pengaruh Penambahan  Limbah  Plastik  Polyethylene Terepthalate (PET) terhadap Kuat Tekan dan Kuat Lentur pada Paving Block.
Respati,  S.  W.,  &  Achmad,  R.  (2017).  Pengaruh Arah  Serat  Carbon  Fiber  Reinforced Polymer  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton Normal Menggunakan Material Lokal Pasir
Samboja  di  Wilayah  Kalimantan  Timur. Jurnal Teknologi Terpadu, 5 (1). doi:https://doi.org/10.32487/jtt.v5i1.206
Umasabor,  R.  J.,  &  Daniel,  S.  C.  (2020).  The Effect  of  Using Polyethylene  Terephthalate as  An  Additive  on  the  Flexural  and Compressive Strength of Concrete. Heliyon,
6 (8). doi:10.1016/j.heliyon.2020.e04700. Widiarini,  M.  R.  (2023). Pengaruh  Penambahan Limbah Plastik Botol Air Mineral terhadap Kuat  Tekan,  Kuat  Tarik  dan  Kuat  Lentur
Beton. Dspace UII : https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/4 2662